48 A R G 



neaux contiennent, d'après Jars, quinze à seize milliers de 

 tuiles. Il faut quarante heures pour les cuire , et trois jours 

 pour laisser refroidir le fourneau. 



Quand on veut donner aux tuiles ou aux carreaux cette 

 couleur gris -de -fer qu'on leur trouve en Hollande, on 

 les enfume. Lorsqu'elles sont sufiSsamment cuites , mais 

 pendant qu'elles sont encore rouges, on jette dans le foyer 

 de petits fagots de bois vert de verne ou d'aune, munis de 

 leurs feuilles ; on muraille aussitôt les ouvertures du foyer, 

 et on ferme toutes les ouvertures supérieures avec des car- 

 reaux ; on recouvre le tout d'une couche épaisse de sable 

 mouillé 5 on ne défourne qu'au bout de dix joiirs : les tuiles 

 ont pris alors la teinte gris-de-fer qu'on veut leur donner. 



La forme ordinaire des tuiles est presque un carré ; ce- 

 pendant cette forme varie dans quelques circonstances. On 

 en fait de trapézoïdales pour couvrir les toits ciix^ulaîres 

 des tours et des colombiers ; on les nomme tuiles gironnées. 

 On en fait en forme de gouttières , que l'on nomme faîtières 

 et qui sont mises sur l'arête des toits. 



Enfin , on en fait aussi qui ont une double courbure in- 

 verse en forme d'S ; elles se mettent à recouvrement l'une 

 sur l'autre , de manière à se servir mutuellement de gout- 

 tière. La façon de celles - ci est plus compliquée ; après les 

 avoir moulées planes dans un moule carré ordinaire, on 

 les transporte sur un moule qtii a la forme qu'on veut 

 leur donner. 



La porosité est pour les tuiles un double^inconvénient; 

 les météores atmosphériques les détruisent plus prompte- 

 ment , et les mousses y croissent javec facilité : pour s'op- 

 poser à cette double cause de destruction, on les vernisse. 



C'est surtout en Hollande qu'on leur donne cette façon. On 

 prend vingt parties de litharge broyée et trois de manga- 

 nèse 5 on y ajoute de l'argile délayée dans l'eau, de ma- 

 nière à faire du tout une bouillie assez épaisse pour qu'une 

 petite balle d'argile ne s'y enfonce point. On verse de cette 

 composition sur une des faces de la tuile crue et bien 

 sèche ; mais on a soin de n'en point mettre dans les en- 

 droits où les tuiles doivent se toucher dans le four: on les 

 place dans la partie du four où il y a le plus de chaleur. 



